5S0 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



leiHiis au nonibre de Irois; aussi doutenl-ils un peu que Ton y 

 Soil jamais parvenu. 



MM. Slodart el Faraday ont aussi e'le assez heureux pour 

 imilcr le fer meleorique et specialcment celui de Siberie qui , 

 d'apres I'analyse qu'en a faile M. J.-G. Children, par un precede 

 iiouyeau qu'ils rapportent avec details, conlicnl 8,96 pour loo 

 de nikel, el pour cela, il leura sufli de faire fondre a uue haule 

 temperature, de boa fer provenaal de clous de fer a clieval avec 

 5 pour 100 de nikel pur. L'alliage ful trouve aussi malleable que , 

 le fer pur. Sa couleur, en le polissanl , etoit assez blancbc. En 

 faisant eel alliage avec 10 pour 100 de nikel, il etoit moins mal- 

 leable, plus cassanl et de couleur jaune; apres avoir ete poli , 

 expose a I'air bumide, il s'oxida uti peu, mais moins que le fer 

 piir; ainsi le nikel mele avec le fer diminuant sa tendance a 

 s oxider j il paroil quec'esl le contraire,c'esi-a-dire, qu'il Taccelere 

 tres-rapidement quand il est allie avec I'acier. 



l^e plaline, le rhodium, peuvent aussi former des alliagos avec 

 le fer; mais les composes qui en resultent, non plus que ceux 

 qui peuvent existcr avec d'aulres metaux , n'ofl'ri-nl pas des pro- 

 prieles bien remarqualiles, il n'en est pas de menie quatid ces 

 metaux soul alJic's avec de I'acier. Ainsi le platiue, le rhodium, 

 I'or, I'argentjle nikel, I'etain, etc., peuvent eire allies en difte- 

 rentes proportions avec I'acier anglais et avec lacier indien. Le 

 plaline ofl're cela de remarquable, que lorsqu'il est en contact 

 avec I'acier, il se fond a uue chaleura laquelle I'acier n'e'prouve 

 pas d'alie'ration. 



Quant a l'alliage avec I'argent , tanl que les metaux sont a , 

 lelatfluide, on oblient un alliage qui paroit parfait, mais par 

 le refroidissemenl], il se detache une partie de I'argent sous forme 

 de globule ; mais il en reste une certaine quanlite. Si, en etfet , 

 apres avoir forge un barreau de cet alliage, on le soumet a Tac- 

 tion de I'acide sulfurique, I'argent reparoit non combine el for- 

 maut dcs filamens disposes dans loute la masse qui semble n'etre 

 qu un faisceau de llbres d'argenl et d'acier. Ainsi done, on ne 

 pouvoil esperer par cetle espece d'alliage mecanique, tout au 

 plus, que de donner de la lenacile a I'acier, quant on n'auroit 

 pas besoin d'un tranchanl bien fin. Mais en diminuant la qantite 

 d'argent, I'acier s'ameliore dune man i ere beaucoup plusevidente, 

 parce que la combinaison a lieu. Apres beaucoup d'essais infruc- 

 tueux , MM. Slodart et Faraday s'arreterenl a la proportion d'une 

 parlie d'argenl sur 5oo d'acier; ils obtiurenl alors un boulon, 

 metallique oil Targent ne put elre apercu. Forge et soumis a 



